;^1 



den Ofen alle 10 Minuten , indem man die auf dem Blei scbwimmende Masse 

 auf den Heerd hervorzieht, einige Holzscheite in Front der Form hineinwirft, 

 die Beschicl<iing nebst frischem Erz zurückzieht und das Gebläse wieder an- 

 lässt. Der im Windkasten heiss gewordene Wind tritTt auf die Holzscheite und 

 vertheill sich mit der Flamme gleichmässig durch die ganze Beschickung. Wäh- 

 rend nun dieselbe bald in ein schwaches Glühen geräth, wobei eine Verflüchti- 

 gung von Schwefelblei noch nicht stattfindet, wirkt die Gebläseluft stark oxy- 

 dirend auf den Bleiglanz ein und es erfolgt die Ausscheidung des Bleies wahr- 

 scheinlich auf folgende \\'eise : da Schwefel bei niedriger Temperatur sowie 

 überhaupt leichter oxydirbar ist als Blei, so absorbirt zuerst ein Tbeil des 

 Schwefels im Bleiglanz Sauerstoff aus der zuströmenden Gebläseluft und ver- 

 wandelt sich in schweflige Säure , die gasförmig entweicht , während der Blei- 

 glanz nach und nach in ünterschwefelblei umgewandelt wird •, ist die grösste 

 Menge des Schwefels abgeschieden und das Blei nicht mehr vor Oxydation ge- 

 schützt, so oxydirl sich auch ein Theil des Bleies und es tritt bei hinreichend 

 starker Glühhitze eine gegenseitige Zerlegung des noch vorhandenen L'nterschwe- 

 felbleies und des gebildeten Bleiosydes ein, wobei der Schwefel als schweflige 

 Säure entfernt und das Blei metallisch ausgeschieden wird. Also wäre der 

 chemische Hergang ganz von den in Flammöfen verschieden. Dass Bleiglanz 

 bei erhöhter Temperatur unter Einwirkung von atmosphärischer Luft sich leicht 

 zu metallischem Blei reducirt, das zeigt folgender einfacher Versuch. Man lege 

 200^300 Milligr. gepulverten möglichst reinen iJleiglanzes in ein dünnes Thon- 

 schälchen, setze dieses auf eine Kohle, in der vorher eine passende Vertiefung 

 gemacht worden und erhitze den Bleiglanz mit einer oxydirend wirkenden Löth- 

 rohrflamme allmäblig bis zum Rothglühen. In kaum 3 Minuten ist der Blei- 

 gianz zu einer Bleikugel umgeändert, während das Schälchen um die Kugel her- 

 um mit etwas Bleioxyd, welches die im Bleiglanz enthalten gewesenen fremden 

 Beimengungen enthält, überzogen worden ist. In dem in Bleiberg aufgestellten 

 nordamerikanischen Ofen verschmilzt man in ]2 Stunden 2-5 Centner gemengte 

 rohe ßleiglanzschlieche mit einem durchschnittlichen Bleigebalt von 70 — 71 pCt. 

 nach der trocknen Probe und erhält daraus 61 — 62 pCl. reines Blei, sowie et- 

 was Gekrätz, das noch viel Blei enthält. Kommen Kernschlieche für sich zur 

 Verschmelzung, die nach der trocknen Probe 72 — 73 pCt. Blei enthalten, so 

 können davon in 12 Stunden 30 — 32 Centner verschmolzen werden und zwar 

 bei einem Ausbringen von 63 — 64 pCt. excl. des noch im Gekrätz enthaltenen 

 Bleies. Bei Darstellung des Probirbleies , wozu die reinsten Kernschlieche zu 

 74 pCt. Bleigehalt nach der trocknen Probe verwendet werden , lassen sich in 

 12 Stunden 4.5 Cenlner verarbeiten nnd man erhält 66 — 67 pCt. Blei sowie 

 etwas Gekrätz. An Brennmaterial erfordert 1 Cenlner ausgebrachtes Blei 3V4 

 bis 4V2 Cubikfuss Scheitholz incl. etivas Holzkohle. Das kein Blei mehr abge- 

 bende Gekrätz besteht aus 5,260 Kieselerde, 5,038 Schwefelsäure, 37,710 Blei- 

 oxyd, 19,500 Eisenosyd, 19,200 Zinkoxyd, 0,460 Molybdänsäure, 8,856 Kalk- 

 erde, 1,417 Talkerde und Manganoxydul, 1,760 Thonerde nebst geringen Men- 

 gen von Kall, Natron und Kupferosyd. Bei der Verschmelzung dieses Gekrätzes 

 über einem Schachtofen würde man noch 17,2 Kieselsäure hinzusetzen müssen 

 zur Bildung einer leicht schmelzbaren Schlacke. 



Scheerer zeigt Concretionen aus einer thonigen Sandscbicht bei Dö- 

 beln vor, deren äussere Gestalt mehr weniger konisch, zum Theil auch rundlich 

 ist. Sie liegen mit dem grössern Durchmesser nach oben gerichtet , zeigen im 

 Innern eine concentrisch schalige Zusammensetzung, die einzelnen Schalen mehr 

 weniger durch Eisenoxyd gefärbt, ihre Achse durch Reste von Wurzelfasern ge- 

 bildet. In verdünnter Salzsäure zerfallen sie unter Aufbrausen. Ihr Bindemittel 

 besteht nur aus etwas kohlensaurem Kalk. Es scheint, dass diese Concretionen 

 durch die Einwirkung kalkhaltiger Wasser auf im Lehmboden befindliche Wur- 

 zelfasern entstanden. Concentrisch um letztere setzte sich kohlensaurer Kalk 

 ab, welcher Thon und Sandpartikel mechanisch mit einschloss. Später scheint 

 aber wieder der grösste Theil des kohlensauren Kalkes durch Tagewasser aus- 

 gelaugt und weggeführt zu sein, wenigstens lässt die grosse Porosität und leichte 



